( 634 ) 

 M La perte par calcination est en moyenne 0,8 pour 100; elle est due en 

 majeure partie à un dégagement de chlorure de sodium qui paraît im- 

 prégner la surface des cristaux. Matière jaune verdâtre 



(mélange 

 de globules troubles Matière amorphe 

 et de cristaux de la lame 



Grenat miilanilc. Pyroxène fassaïte. de wollaslonite). en veines grises 



. — ^ - ^ — ■ ^ — ■ Moyenne de trois analyses dans 



Oxygène. Oxygène. avec écarts faibles. les nodules. 



Silice 35,6 19,0 46,8 24,9 35,6 60,8 



Alumine 12, •! 5,-j ) ro,i /|,6 i5,8 16, 5 



Fe=0' 16,8 3,3)9)0 10,4 FeO 2,1 \ 4,4 2,9 



CaO 33,3 9,3 1 2/1,9 7,1? 11,9 41,1 3,9 



MgO 1,2 0,5 P'** 6,8 2,7) 1,8 0,9 



NaO 0,0 0,0 0,3 7,4 



KO 0,0 0,0 0,0 1,5 



99,1 99.0 99.0 99.9 



Poids spécifique. 3,33o 3,a53 2,85o 2,55o 



Rapports La matière l'oud 



Rapports des proportions d'oxygène. des proportions d'oxygène, gu un verre noir. 



Si : R : R = 2,1 : I : 1,1 Si : R = 2 ; 0,96 en perdant 2,6 pour 

 Calculé. . . 2 ; 1 : I Calculé 2:1 100. 



» Les conclusions suivantes ressortent de ces analyses : 



1° La wollastonite et le pyroxène fassaïte, qui lui est associé, sont l'un 

 et l'autre très-riches en alumine, et cependant ce sont des minéraux bien 

 cristallisés, très-purs. L'alumine n'y peut provenir de la présence d'un mi- 

 néral étranger, accidentellement renfermé dans ceux-ci. Elle y est réelle- 

 ment à l'état d'élément chimique intégrant. Du reste, il est à remarquer que 

 sa formule chimique est analogue à celle du pyroxène et de la wollaslo- 

 nite (m Si), si on la considère comme composée par l'union de deux oxydes 

 d'aluminium Àl et Al. L'absence d'isomorphisme de ces minéraux isolés 

 ne constitue pas un obstacle absolu à leur union. 



» 2" Les globules jaune verdàtre et les cristaux jaune clair isotropes, 

 qui accompagnent la wollastonite et forment avec elle la matière des no- 

 dules pleins, sont plus basiques encore que la wollastonite. 



» 3° Les grenats ne sont pas manganésifères. Ils ne contiennent pas 

 d'alumine en excès par rapport à ce qu'exige leur formule ordinaire. A ce 

 point de vue, ils forment un contraste frappant avec la wollastonite et la 

 fassaïte qui leur sont associées. 



» 4° La matière amorphe de la lave en contact intime avec les nodules 

 de wollastonite diffère très-peu, par sa composition, de la lave commune de 

 l'éruption, malgré les profondes modifications physiques qu'elle a subies. 

 Elle est seulement plus riche en chaux, dont elle contient 3,9 pour 100, au 



